( iiiV, ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur tes alliai^es du s^roupe argent- cuivre. 

 ISfole de M. F. Osmond, présentée par M. Troost ('). 



« Dans une Note précédente, j'ai montré que les alliages de l'argent 

 avec le cuivre (réserves faites pour ceux qui ne contiennent l'un des corps 

 qu'en faible proportion) sont des mélanges de deux composants présen- 

 tant respectivement, sous le microscope, l'aspect des deux métaux pri- 

 mitifs. 



» Si ces deux composants sont purement et simplement de l'argent et 

 du cuivre, les alliages considérés devraient, scmble-t-il, posséder des 

 propriétés intermédiaires entre celles de ces métaux. 



I) En fait, ce n'est pas du tout ce qui a lieu. 



» La résistance électrique, notamment, a été déterminée par'plusieurs 

 physiciens. Elle augmente, rapidement d'abord, quand on ajoute à l'un des 

 métaux de petites quantités de l'autre; puis, de plus en plus lentement 

 pour des additions croissantes. Le maximum correspond à peu près, selon 

 Matlhiessen ("), à l'alliage de Levol et, selon MM. Barus et Strouhal (^), 

 au mélange à volumes égaux. MM. Barus et Strouhal ont également mesuré 

 les variations complexes du pouvoir thermo-électrique. Enfin, d'après 

 M. A. Le Chatelier ("), l'addition de i pour loo de cuivre à l'argent pur 

 élève de i8'*e,6 à 23"*^, 7 la résistance à la traction prise à i5° sur fils 

 recuits. 



» Il est donc au moins douteux que les constituants blanc et jaune des 

 alliages soient respectivement de l'argent pur et du cuivre pur. 



» Pour résoudre la question, j'ai préparé, par fusion, sous une couche 

 de borax recouvert lui-même de charbon de bois en poudre, deux séries 

 d'alliages contenant respectivement 0,2; o,5; i; 2; 4 pour 100 d'argent ou 

 de cuivre. Les boutons, refroidis lentement, ont été sectionnés vers l'axe, 

 polis et chauffés aux couleurs de recuit pour donner au cuivre une patine 



(') Travail fait au laboratoire de Chimie générale à la Sorbonne. 

 (^) Phil. Trans. 0/ the Jtoyal Soc, l. CL, p. 170. 

 Bulletin of the U. S. Geological Survey, n" li, i885. 

 (*) Mémorial du Génie militaire, 1890. 



